CELEX: 31995L0028
Language: el
Date: 1995-10-24 00:00:00
Title: Οδηγία 95/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με τη συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική διαρρύθμιση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα

Avis juridique important

|

31995L0028

Οδηγία 95/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με τη συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική διαρρύθμιση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα  

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 281 της 23/11/1995 σ. 0001 - 0030

ΟΔΗΓΙΑ 95/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥτης 24ης Οκτωβρίου 1995σχετικά με τη συμπεριφορά κατά την καύση  των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική διαρρύθμιση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με  κινητήραΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίστηκε με το άρθρο 189 Β της συνθήκης (3), Εκτιμώντας: ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο δίχως εσωτερικά σύνορα, στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθερη  κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων 7 ότι η θέσπιση μέτρων  προς το σκοπό αυτό έχει μεγάλη σημασία 7ότι οι τεχνικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να  ικανοποιούν ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, αφορούν, μεταξύ άλλων,  τη συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εσωτερικού  ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα 7ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι διαφορετικές στα κράτη  μέλη 7ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να καθορίσουν κοινές απαιτήσεις, είτε συμπληρωματικές είτε  σε αντικατάσταση εκείνων που ισχύουν σήμερα, ώστε να γίνει δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας  έγκρισης τύπου ΕΟΚ που αποτέλεσε το αντικείμενο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης  Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των  οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους (4) 7ότι η εν λόγω οδηγία θα είναι μία από τις  χωριστές οδηγίες της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΟΚ που θεσπίστηκε με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ 7 ότι,  συνεπώς, οι διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ σχετικά με τα συστήματα, τα συστατικά στοιχεία και τις  χωριστές τεχνικές ενότητες θα εφαρμόζονται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 7ότι είναι  σκόπιμο να γίνει αναφορά στην οδηγία 77/649/ΕΟΚ του Συμβουλίου (5), η οποία περιλαμβάνει τη  διαδικασία για τον καθορισμό του σημείου αναφοράς του καθίσματος (το «σημείο R») 7ότι επειδή  πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών καθώς και η οδική ασφάλεια, τα υλικά που  χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του εσωτερικού του αμαξώματος των λεωφορείων πρέπει να ικανοποιούν  ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ώστε να αποφεύγεται ή τουλάχιστον να επιβραδύνεται η εξάπλωση της  φωτιάς και να δίνεται η δυνατότητα στους επιβάτες να εκκενώνουν το όχημα σε περίπτωση πυρκαγιάς  7ότι είναι επιθυμητό να εισαχθούν εναλλακτικές οδοί για την έγκριση των οχημάτων ως συστημάτων  δυνάμει της παρούσας οδηγίας, δηλαδή επί τη βάσει δοκιμών σχετικά με τη συμπεριφορά στην πυρκαϊά  των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα, ή επί τη  βάσει έγκρισης τύπου ΕΟΚ συστατικού στοιχείου για κάθε υλικό ή/και εξοπλισμό όπως καθίσματα,  πετάσματα κ.λπ. του θα χρησιμοποιηθούν για την εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων αυτών, με την  οποία θα ελέγχεται η ορθή εγκατάσταση των εν λόγω εγκεκριμένων υλικών ή/και εξοπλισμούς, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας: - ως «όχημα» νοείται κάθε όχημα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, - ως «συστατικό στοιχείο» νοείται διάταξη όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνούνται: - τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για ένα όχημα, ή να αρνούνται ή να  απαγορεύουν την πώληση, τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση, για  λόγους σχετικούς με τη συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική  διαρρύθμιση του αμαξώματος, - τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για συστατικό στοιχείο που  χρησιμοποιείται στην εσωτερική διαρρύθμιση του αμαξώματος, ή να απαγορεύσουν την πώληση ή τη χρήση  του, για λόγους σχετικούς με τη συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την  κατασκευή του, εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις των παραρτημάτων I, IV, V και VI της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και  διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός 18 μηνών από την ημερομηνία  έγκρισής της και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή. Από την ανωτέρω ημερομηνία, τα κράτη μέλη δεν δύνανται πλέον να απαγορεύουν την πρώτη θέση σε  κυκλοφορία οχημάτων, ή την πώληση ή χρήση συστατικών στοιχείων, πληρούντων τις διατάξεις της  παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές 48 μήνες μετά την έγκριση της οδηγίας. 2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή  συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς  αυτής εκδίδονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 24 Οκτωβρίου 1995. Για το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΟ ΠρόεδροςK. HΔNSCHΓια το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςL. ATIENZA  SERNAΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝΣελίδαΠαράρτημα I: Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, αίτηση  έγκρισης τύπου ΕΟΚ, χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ, προδιαγραφές, τροποποιήσεις του τύπου, συμφωνία  της παραγωγής με τις προδιαγραφές, απαιτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση στο όχημα .  4Προσάρτημα: Υπόδειγμα του σήματος έγκρισης τύπου ΕΟΚ συστατικού στοιχείου .  9Παράρτημα II: Έγγραφα πληροφοριών .  10Προσάρτημα 1: Έγγραφο πληροφοριών (όχημα) .  10Προσάρτημα 2: Έγγραφο πληροφοριών (συστατικό στοιχείο) .  13Παράρτημα III: Υπόδειγμα πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ .  15Προσάρτημα 1: Έγγραφο πληροφοριών (όχημα) .  15Προσάρτημα 2: Έγγραφο πληροφοριών (συστατικό στοιχείο) .  17Παράρτημα IV: Δοκιμή προσδιορισμού της ταχύτητας καύσης των υλικών κατά την οριζόντια διεύθυνση  .  19Παράρτημα V: Δοκιμή προσδιορισμού της συμπεριφοράς των υλικών κατά την τήξη .  24Παράρτημα VI: Δοκιμή προσδιορισμού της ταχύτητας καύσης των υλικών κατά την κατακόρυφη  διεύθυνση .  27(1) ΕΕ αριθ. C 154 της 19. 6. 1992, σ. 4. (2) ΕΕ αριθ. C 332 της 16. 12. 1992, σ. 12. (3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. C 305 της 23. 11. 1992, σ.  109), κοινή θέση του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 384 της 31. 12. 1994, σ. 1) και  απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 166 της 3. 7. 1995). (4) ΕΕ αριθ. L 42 της 23. 2. 1970, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία  93/81/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 264 της 23. 10. 1993, σ. 49). (5) ΕΕ αριθ. L 267 της 19. 10. 1977, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία  90/630/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 341 της 6. 12. 1990, σ. 20).  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ  ΕΟΚ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 1. Πεδίο εφαρμογήςΗ παρούσα οδηγία αναφέρεται στον  προσδιορισμό της συμπεριφοράς κατά την καύση (αναφλεξιμότητα, ταχύτητα καύσης και συμπεριφορά κατά  την τήξη) των υλικών εσωτερικής διαρρύθμισης που χρησιμοποιούνται στα οχήματα κατηγορίας Μ3 που  μεταφέρουν περισσότερο από 22 άτομα, τα οποία δεν έχουν σχεδιασθεί να μεταφέρουν όρθιους επιβάτες  και δεν προορίζονται για αστική χρήση. Κράτη μέλη που πριν την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο είχαν  νομοθεσία για τη συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών εσωτερικής διαρρύθμισης που χρησιμοποιούνται  σε κατηγορίες οχημάτων πέραν των ανωτέρω, μπορούν να συνεχίσουν να την εφαρμόζουν εφόσον θα  αποδέχονται εγκρίσεις τύπου άλλων κατηγοριών οχημάτων που πληρούν την οδηγία. 2. ΟρισμοίΚατά την έννοια της παρούσας οδηγίας: 2.1. «Έγκριση οχήματος» νοείται η έγκριση του τύπου του οχήματος όπως ορίζεται στο σημείο 2.2 όσον  αφορά τη συμπεριφορά κατά την καύση των συστατικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή  του εσωτερικού του θαλάμου των επιβατών. 2.2. «Τύπος οχήματος» νοούνται τα οχήματα τα οποία δε διαφέρουν σε ουσιώδη χαρακτηριστικά όπως: 2.2.1. Οι διατάξεις όπως υλικά, καθίσματα, πετάσματα, διαχωριστικά τοιχώματα που χρησιμοποιούνται  στο θάλαμο των επιβατών. 2.2.2. Η μάζα των διατάξεων που χρησιμοποιούνται στο βαθμό που έχει επίδραση στα χαρακτηριστικά που  καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. 2.2.3. Οι προαιρετικές διαρρυθμίσεις ή τα εξαρτήματα στο βαθμό που δεν παρουσιάζουν αρνητική  επίδραση στα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. 2.3. «Έγκριση συστατικού στοιχείου» νοείται η έγκριση διατάξεων, όπως υλικά, καθίσματα, πετάσματα,  διαχωριστικά τοιχώματα. 2.4. «Τύπος συστατικού στοιχείου» νοούνται τα συστατικά στοιχεία που δεν διαφέρουν όσον αφορά  βασικά χαρακτηριστικά τους όπως: 2.4.1. Το(α) βασικό(ά) υλικό(ά) (π.χ. μαλλί, πλαστικές ύλες, ελαστικό, μείγματα υλικών). 2.4.2. Η σκοπούμενη χρήση (επένδυση καθισμάτων, επένδυση οροφής, κ.λπ.). 2.4.3. Ο προσδιορισμός του τύπου εκ μέρους του κατασκευαστή. 2.4.4. Ο αριθμός των στρωμάτων, στην περίπτωση σύνθετων υλικών. 2.4.5. Άλλα χαρακτηριστικά, στο βαθμό που έχουν αισθητή επίδραση στα χαρακτηριστικά που προβλέπει η  παρούσα οδηγία. 2.5. «Θάλαμος επιβατών» νοείται ο χώρος που καταλαμβάνεται από τους επιβάτες (στον οποίο  περιλαμβάνεται το μπαρ, η κουζίνα η τουαλέτα κ.λπ.) με όρια: - την οροφή, - το δάπεδο, - τα πλευρικά τοιχώματα, - τις θύρες, - τις εξωτερικές υάλινες επιφάνειες, - το διάφραγμα του οπίσθιου διαμερίσματος ή το επίπεδο στήριξης των ερεισινώτων της τελευταίας  σειρά καθισμάτων, - το κατακόρυφο εγκάρσιο διάμεσο επίπεδο που διέρχεται από το σημείο R της θέσης του οδηγού, το  οποίο είναι κάθετο προς την πλευρά του οδηγού προς το κατακόρυφο διάμεσο επίπεδο του οχήματος όπως  ορίζεται στο παράρτημα III της οδηγίας 77/649/ΕΟΚ, - το εμπρόσθιο διάφραγμα στην απέναντι πλευρά του διαμήκους κατακόρυφου διαμέσου επιπέδου του  οχήματος. 2.6. «Κάθισμα» νοείται η κατασκευή η οποία είναι δυνατόν να αποτελεί ή να μην αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος της κατασκευής του οχήματος, μαζί με την επένδυσή της, η οποία προορίζεται ως κάθισμα ενός  ενήλικα. Ο όρος καλύπτει τόσο το χωριστό κάθισμα όσο και το τμήμα αδιαιρέτων καθισμάτων που  προορίζεται ως κάθισμα ενός ενήλικα. 2.7. «Ομάδα καθισμάτων» νοούνται αδιαίρετα καθίσματα ή χωριστά καθίσματα τοποθετημένα το ένα πλάι  στο άλλο (δηλαδή το πρώτο κατά σειράν σημείο στήριξης ενός καθίσματος ευρίσκεται στην ίδια ευθεία ή  μπροστά από το τελευταίο κατά σειρά σημείο στήριξης και στην ίδια ευθεία ή πίσω από το πρώτο κατά  σειρά σημείο στήριξης ενός άλλου καθίσματος), τα οποία προορίζονται ως καθίσματα ενός ή  περισσοτέρων ενηλίκων ατόμων. 2.8. «Αδιαίρετο κάθισμα» νοείται μια κατασκευή μαζί με την επένδυσή της, η οποία προορίζεται ως  κάθισμα ενός ή περισσοτέρων ενηλίκων ατόμων. 2.9. «Ταχύτητα καύσης» νοείται ο λόγος του μήκους του καμένου τμήματος το οποίο μετράται σύμφωνα με  το παράρτημα IV ή/και VI της παρούσας οδηγίας και του χρόνου που απαιτείται για να προχωρήσει η  καύση στην απόσταση αυτή. Εκφράζεται σε χιλιοστά ανά λεπτό. 2.10. «Σύνθετο υλικό» νοείται το υλικό το οποίο αποτελείται από αρκετά στρώματα ιδίων ή  διαφορετικών υλικών, οι επιφάνειες των οποίων είναι πλήρως συνενωμένες με τη βοήθεια συγκολλητικής  ύλης, κόλλας, επίστρωσης ή συγκόλλησης. Όταν διαφορετικά υλικά συνδέονται μεταξύ τους (για παράδειγμα μέσω ραφής, συγκόλλησης υψηλής  συχνότητας, ηλώσεως), αυτά τα υλικά δεν θεωρούνται ως σύνθετα υλικά. 2.11. «Εκτεθειμένη επιφάνεια» νοείται η πλευρά του υλικού προς το θάλαμο των επιβατών όταν το υλικό  έχει τοποθετηθεί στο όχημα. 2.12. «Επένδυση» νοείται ο συνδυασμός της εσωτερικής επίστρωσης του καθίσματος με μαλακό υλικό και  το εξωτερικό κάλυμμα, τα οποία, σε συνδυασμό, αποτελούν το μέσο κάλυψης του πλαισίου του  καθίσματος. 2.13. «Επένδυση εσωτερικού(-ών)» νοείται το υλικό ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ως εξωτερική  επένδυση και ως υπόστρωμα για την οροφή, τα πλευρικά τοιχώματα ή το δάπεδο. 3. Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ3.1. Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ  δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ για τύπο οχήματος όσον αφορά τη  συμπεριφορά του κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται στο διαμέρισμα των επιβατών  υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. 3.2. Στο παράρτημα II προσάρτημα 1 παρατίθεται υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών. 3.3. Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών εγκρίσεως τύπου  υποβάλλονται τα ακόλουθα: 3.3.1. στην περίπτωση εσωτερικών συστατικών στοιχείων χωρίς έγκριση τύπου ΕΟΚ: δείγματα, ο αριθμός  των οποίων καθορίζεται στα σημεία 6.2, 6.3 και 6.4 παρακάτω, των συστατικών στοιχείων που  χρησιμοποιούνται στα οχήματα, αντιπροσωπευτικά του τύπου του οποίου ζητείται η έγκριση 73.3.2.  στην περίπτωση εσωτερικών κατασκευαστικών στοιχείων που ήδη έχουν λάβει έγκριση τύπου: οι εγκρίσεις  τύπου θα πρέπει να περιληφθούν στην αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης τύπου οχήματος 73.3.3. Όχημα  αντιπροσωπευτικό του τύπου του οποίου ζητείται η έγκριση. 4. Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ συστατικού στοιχείου4.1. Η αίτηση για τη χορήγηση  έγκρισης τύπου ΕΟΚ συστατικού στοιχείου δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ  για ένα τύπο συστατικού στοιχείου όσον αφορά τη συμπεριφορά του στην καύση, υποβάλλεται από τον  κατασκευαστή. 4.2. Στο παράρτημα II, προσάρτημα 1 περιλαμβάνεται υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών. 4.3. Στην υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τύπου υποβάλλονται τα  ακόλουθα: 4.3.1. Δείγματα, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται στα σημεία 7.2, 7.3 και 7.4 παρακάτω. Τα δείγματα  αυτά θα φέρουν ευδιάκριτη και ανεξίτηλη σήμανση με την εμπορική ονομασία ή το σήμα του αιτούντος  και τον προσδιορισμό του τύπου. 4.3.2. Για διατάξεις, όπως καθίσματα, πετάσματα, διαχωριστικά τοιχώματα, κ.λπ., τα δείγματα που  καθορίζονται στο σημείο 4.3.1 και μια πλήρης διάταξη όπως αναφέρεται παραπάνω. 5. Χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ5.1. Εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση  τύπου ΕΟΚ δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 και, εφόσον έχει εφαρμογή, του άρθρου 4 παράγραφος 4  της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 5.2. Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ δίδεται στο: 5.2.1. παράρτημα III προσάρτημα 1 για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.1, 5.2.2. στο παράρτημα III προσάρτημα 2 για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 4.1. 5.3. Για κάθε εγκρινόμενο τύπο οχήματος και για κάθε εγκρινόμενο τύπο συστατικού στοιχείου δίδεται  ένας αριθμός έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το ίδιο κράτος μέλος δεν  μπορεί να δώσει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο οχήματος ή σε άλλο τύπο συστατικού στοιχείου. 6. Σήμανση6.1. Κάθε συστατικό στοιχείο που είναι σύμφωνο με τύπο εγκεκριμένο δυνάμει της παρούσας  οδηγίας φέρει σήμα έγκρισης τύπου ΕΟΚ. Το σήμα αυτό αποτελείται από: 6.1.1. Ορθογώνιο που περιβάλλει πεζό γράμμα «e» το οποίο ακολουθείται από τον διακριτικό αριθμό ή  τα γράμματα του κράτους μέλους το οποίο χορήγησε την έγκριση τύπου συστατικού στοιχείου: 1 για τη Γερμανία2 για τη Γαλλία3 για την Ιταλία4 για τις Κάτω Χώρες5 για τη Σουηδία6 για το  Βέλγιο9 για την Ισπανία11 για το Ηνωμένο Βασίλειο12 για την Αυστρία13 για το Λουξεμβούργο17  για τη Φινλανδία18 για τη Δανία21 για την Πορτογαλία23 για την ΕλλάδαIP για την Ιρλανδία6.1.2.  Κοντά στο ορθογώνιο: 6.1.2.1. τον βασικό αριθμό έγκρισης που περιέχεται στο τμήμα 4 του αριθμού έγκρισης τύπου που  αναφέρεται σχετικά στο παράρτημα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, του οποίου προηγούνται δύο ψηφία που  δηλώνουν τον αριθμό ακολουθίας που έχει αποδοθεί στην πλέον πρόσφατη τεχνική τροποποίηση της  οδηγίας . . ./. . ./ΕΟΚ κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε η έγκριση τύπου ΕΟΚ του συστατικού  στοιχείου. Στην οδηγία αυτή ο αριθμός ακολουθίας είναι «00» (μη τροποποιημένη μορφή της οδηγίας). 6.1.2.2. Σύμβολα που δηλώνουν την κατεύθυνση κατά την οποία προσδιορίστηκε η ταχύτητα καύσης: -  , . για την οριζόντια διεύθυνση (παράρτημα IV), -  - / για την κατακόρυφη διεύθυνση (παράρτημα VI) 7-  , . - / για την οριζόντια και την  κατακόρυφη διεύθυνση (παραρτήματα IV και VI), 6.1.2.3. το σύμβολο  V υποδηλώνει ότι το συστατικό στοιχείο εγκρίθηκε σύμφωνα με τη συμπεριφορά του  κατά την τήξη (παράρτημα V). Το σύμβολο  CD δηλώνει ότι το συστατικό στοιχείο εγκρίθηκε ως πλήρης  διάταξη, όπως καθίσματα, διαχωριστικά τοιχώματα, ράφια αποσκευών κ.λπ. 6.2. Στις περιπτώσεις που το κάθισμα εγκρίθηκε ως συστατικό στοιχείο ή το μαξιλάρι και το  ερεισίνωτο καθίσματος ή αδιαιρέτων καθισμάτων καλύπτονται με το ίδιο υλικό αρκεί αν το σήμα τίθεται  μόνο μια φορά ανά κάθισμα ή ανά αδιαίρετα καθίσματα. 6.3. Το σήμα πρέπει να στερεώνεται στο συστατικό στοιχείο κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα  αναγνώσιμο και ανεξίτηλο ακόμη και όταν το υλικό εγκαθίσταται σε ένα όχημα. 6.4. Στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος παρατίθεται υπόδειγμα του σήματος έγκρισης τύπου ΕΟΚ  συστατικού στοιχείου. 7. Προδιαγραφές7.1. Τα υλικά του θαλάμου των επιβατών που χρησιμοποιούνται για την επένδυση του  εσωτερικού του οχήματος για το οποίο ζητείται έγκριση τύπου, υποβάλλονται σε μία ή περισσότερες  δοκιμές όπως αναφέρεται στα παραρτήματα IV, V και VI της παρούσας οδηγίας. 7.2. Εκτελούνται οι δοκιμές που περιγράφονται στο παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας με τη χρήση  πέντε δειγμάτων των ακόλουθών υλικών στην περίπτωση ισότροπων υλικών ή δέκα δειγμάτων στην  περίπτωση ανισότροπων υλικών (πέντε για κάθε διεύθυνση): - υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για την επένδυση του πλαισίου των καθισμάτων και των  εξαρτημάτων τους (συμπεριλαμβάνεται και το κάθισμα του οδηγού), - υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για την εσωτερική επένδυση της οροφής, - υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για την εσωτερική επένδυση των πλευρικών και του οπισθίου  τοιχώματος, στα οποία περιλαμβάνονται και τα διαχωριστικά τοιχώματα, - υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για θερμομόνωση και ηχομόνωση, - υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για την εσωτερική επένδυση του δαπέδου, - υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για την εσωτερική επένδυση των ραφιών των αποσκευών και  των σωληνώσεων θέρμανσης του αερισμού, - υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για τα φωτιστικά σώματα. Ένα επιπλέον δείγμα υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία για μελλοντική χρήση του ως δείγματος  αναφοράς. 7.2.1. Τα αποτελέσματα των δοκιμών θεωρούνται ικανοποιητικά αν, λαμβάνοντας υπόψη το πλέον δυσμενές  αποτέλεσμα, η ταχύτητα καύσης κατά την οριζόντια κατεύθυνση δεν είναι μεγαλύτερη από 100 mm/min ή  αν η φλόγα σβήσει πριν να διέλθει από το τελευταίο σημείο μέτρησης. 7.3. Τέσσερα δείγματα των ακόλουθων υλικών και για τις δύο επιφάνειες (αν δεν είναι πανομοιότυπες)  υποβάλλονται στις δοκιμές που περιγράφονται στο παράρτημα V της παρούσας οδηγίας: - υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για την εσωτερική επένδυση της οροφής, - υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για την εσωτερική επένδυση των ραφιών αποσκευών και των  σωληνώσεων θέρμανσης και εξαερισμού που ευρίσκονται στην οροφή, - υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) γαι τα φωτιστικά σώματα που ευρίσκονται στα ράφια  αποσκευών ή/και την οροφή. Ένα επιπλέον δείγμα υποβάλλεται στις τεχνικές υπηρεσίες για μελλοντική χρήση του ως δείγματος  αναφοράς. 7.3.1. Τα αποτελέσματα της δοκιμής που περιγράφεται στο παράρτημα V της παρούσας οδηγίας θεωρούνται  ως ικανοποιητικά αν, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενέστερο αποτέλεσμα, δεν σχηματίζεται καμία σταγόνα  που να προκαλεί ανάφλεξη του φαρμακευτικού βάμβακος. 7.4. Τρία δείγματα στην περίπτωση που το υλικό είναι ισότροπο και 6 στην περίπτωση που είναι  ανισότροπο λαμβάνονται από το (τα) υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται (-ούνται) για τα πετάσματα ή τις  περσίδες (ή/και άλλα υλικά που αναρτώνται) και υποβάλλονται στη δοκιμή που περίγραφεται στο  παράρτημα VI της παρούσας οδηγίας. Ένα επιπλέον δείγμα υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία για μελλοντική χρήση του ως δείγματος  αναφοράς. 7.4.1. Τα αποτελέσματα των δοκιμών θεωρούνται ικανοποιητικά αν, λαμβάνοντας υπόψη το πλέον δυσμενές  αποτέλεσμα, η ταχύτητα καύσης κατά την οριζόντια κατεύθυνση δεν είναι μεγαλύτερη από 100 mm/min ή  αν η φλόγα σβήνει πριν διέλθει από το τελευταίο σημείο μέτρησης. 7.5. Τα υλικά τα οποία δεν υποβάλλονται στη δοκιμή που περιγράφεται στά παραρτήματα IV έως VI  είναι: 7.5.1. στοιχεία κατασκευασμένα από μέταλλο ή γυαλί, 7.5.2. κάθε ξεχωριστό εξάρτημα του καθίσματος, με μάζα μη μεταλλικού υλικού μικρότερη από 200 g. Αν  η ολική μάζα μη μεταλλικού υλικού των εξαρτημάτων αυτών υπερβαίνει τα 400 g ανά κάθισμα, τότε  εκτελείται δοκιμή για κάθε υλικό, 7.5.3. στοιχεία των οποίων η επιφάνεια ή ο όγκος δεν υπερβαίνει αντιστοίχως: 7.5.3.1. τα 100 cm² ή τα 40 cm³ για τα στοιχεία που είναι συνδεδεμένα με ένα ατομικό κάθισμα, 7.5.3.2. 300 cm² ή τα 120 cm³ ανά σειρά καθισμάτων και κατά μέγιστο, ανά τρέχον μέτρο του  εσωτερικού του θαλάμου επιβατών, για τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι κατανεμημένα στο όχημα και  δεν είναι συνδεδεμένα με ένα ατομικό κάθισμα, 7.5.4. ηλεκτρικές καλωδιώσεις, 7.5.5. στοιχεία για τα οποία δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί δείγμα στις διαστάσεις που ορίζονται στην  παράγραφο 3.1 του παραρτήματος IV, την παράγραφο 3 του παραρτήματος V και την παράγραφο 3.1 του  παραρτήματος VI. 8. Τροποποίηση του τύπου του οχήματος και του υλικού και τροποποιήσεις των σχετικών εγκρίσεων8.1.  Στην περίπτωση τροποποιήσεων του τύπου που έχει εγκριθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται  οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 9. Πιστότητα της παραγωγής9.1. Για την εξασφάλιση της πιστότητας της παραγωγής λαμβάνονται μέτρα  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 10. Απαιτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση συστατικών στοιχείων10.1. Οι διατάξεις που  χρησιμοποιούνται στο διαμέρισμα των επιβατών είτε έχουν εγκριθεί ως συστατικά στοιχεία είτε όχι  εγκαθίστανται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ανάπτυξης και διάδοσης της φλόγας. 10.2. Οι διατάξεις θα εγκαθίστανται μόνο σύμφωνα με τον σκοπούμενο προορισμό τους και τη  δοκιμή(-ές) στην οποία(-ες) έχουν υποβληθεί (βλέπε τα σημεία 6.2, 6.3 και 6.4), ιδίως όσον αφορά τη  συμπεριφορά του στην καύση και στην τήξη (οριζόντια/κατακόρυφη διεύθυνση). 10.3. Κάθε συγκολλητική ουσία που χρησιμοποιείται για τη στερέωση του εσωτερικού υλικού στην  φέρουσα δομή του δεν θα πρέπει όσο είναι δυνατό, να υποβαθμίζει τη συμπεριφορά του υλικού στην  καύση. Προσάρτημα Υπόδειγμα για το σήμα έγκρισης τύπου ΕΟΚ συστατικού στοιχείου>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>>ΤΕΛΟΣ  ΓΡΑΦΗΚΟΥ>Το ως άνω σήμα έγκρισης τύπου συστατικού στοιχείου υποδηλώνει ότι το εν λόγω υλικό  εσωτερικής διαρρύθμισης εγκρίθηκε στη Γερμανία (e1) δυνάμει της παρούσας οδηγίας (00) με τον αριθμό  έγκρισης 2439. Τα δύο πρώτα ψηφία υποδηλώνουν ότι το συστατικό αυτό στοιχείο εγκρίθηκε δυνάμει της  αρχικής μορφής οδηγίας. Το συμπληρωματικό σύμβολο  , - / . υποδηλώνει ότι αυτός ο τύπος υλικού  εγκρίθηκε όσον αφορά την ταχύτητα καύσης κατά την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. Τα σύμβολα  V ή/και  CD δηλώνουν έγκριση δυνάμει του παραδείγματος V ή/και έγκριση ως πλήρους  διάταξης όπως καθίσματα, διαχωριστικά τοιχώματα κ.λπ. Τα συμπληρωματικά σύμβολα χρησιμοποιούνται  μόνον εφόσον χρειάζεται.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προσάρτημα 1 Έγγραφο πληροφοριών αριθ. . . . δυνάμει του παραρτήματος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση ΕΟΚ τύπου  οχήματος όσον αφορά τη συμπεριφορά κατά την καύση υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του  εσωτερικού ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα (οδηγία . . ./. . ./ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε  τελευταία από την οδηγία . . ./. . ./ΕΚ)Οι παρακάτω πληροφορίες, εάν έχουν εφαρμογή, θα πρέπει να  παρέχονται εις τριπλούν και να περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τα σχέδια θα υποβάλλονται σε  κατάλληλη κλίμακα και με επαρκείς λεπτομέρειες σε σχήμα Α4 ή σε φάκελο σχήματος Α4. Οι φωτογραφίες,  εφόσον υποβάλονται, θα πρέπει να είναι λεπτομερείς. Εάν τα συστήματα, συστατικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες έχουν ηλεκτρονικά συστήματα  ελέγχου, θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους. 0. ΓΕΝΙΚΑ0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): 0.2. Τύπος και γενική εμπορική περιγραφή(ές): 0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον σημειώνεται επί του οχήματος (b)0.3.1. Θέση της ως άνω  σήμανσης: 0.4. Κατηγορία του οχήματος: 0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: 0.8. Διεύθυνση(σεις) του εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης: 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ1.1 Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού  οχήματος9. ΑΜΑΞΩΜΑ9.10. Στοιχεία εσωτερικής διαρρύθμισης9.10.3. Καθίσματα9.10.3.1. Αριθμός: 9.10.7. Συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην εσωτερική διαρρύθμιση  ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα9.10.7.1. Υλικό(ά) που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική  επένδυση της οροφής9.10.7.1.1. Αριθμός(οί) έγκρισης τύπου συστατικού στοιχείου, εφόσον υπάρχει: 9.10.7.1.2. Για τα μη εγκεκριμένα υλικά ή συστατικά στοιχεία9.10.7.1.2.1. Περιγραφή του(των)  βασικού(ών) υλικού(ών): . . ./. . . 9.10.7.1.2.2 Σύνθετο/απλό (1) υλικό, αριθμός στρωμάτων (1): 9.10.7.1.2.3. Τύπος επίστρωσης (1): Οι υποδιαιρέσεις και οι υποσημειώσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν ενημερωτικό έγγραφο  αντιστοιχούν στις χρησιμοποιούμενες στο παράρτημα Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Οι υποδιαιρέσεις που  κατέστησαν άνευ αντικειμένου στην παρούσα οδηγία δεν περιλαμβάνονται. 9.10.7.1.2.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: . . . mm9.10.7.2. Υλικό(ά) που χρησιμοποιείται(ούνται) για  το οπίσθιο και τα πλευρικά τοιχώματα9.10.7.2.1. Αριθμός(οί) έγκρισης τύπου συστατικού στοιχείου,  εφόσον υπάρχει: 9.10.7.2.2. Για τα μη εγκεκριμένα υλικά ή συστατικά στοιχεία9.10.7.2.2.1. Περιγραφή του(των)  βασικού(-ών) υλικού(-ών): . . ./. . .9.10.7.2.2.2. Σύνθετο/απλό (1) υλικό, αριθμός στρωμάτων (1): 9.10.7.2.2.3. Τύπος επίστρωσης (1): 9.10.7.2.2.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: . . . mm9.10.7.3. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιούνται για το  πάτωμα9.10.7.3.1. Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου συστατικού στοιχείου, εφόσον υπάρχει: 9.10.7.3.2. Για τα μη εγκεκριμένα υλικά ή συστατικά στοιχεία9.10.7.3.2.1. Περιγραφή του(των)  βασικού(-ών) υλικού(-ών): . . . 9.10.7.3.2.2. Σύνθετο/απλό (1) υλικό, αριθμός στρωμάτων (1): 9.10.7.3.2.3. Τύπος επίστρωσης (1): 9.10.7.3.2.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: . . . mm9.10.7.4. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιούνται για την  ταπετσαρία των καθισμάτων9.10.7.4.1. Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου συστατικού στοιχείου, εφόσον  υπάρχει: 9.10.7.4.2. Για τα μη εγκεκριμένα υλικά ή συστατικά στοιχεία9.10.7.4.2.1. Περιγραφή του(των)  βασικού(-ών) υλικού(-ών): . . ./. . . 9.10.7.4.2.2. Σύνθετο/απλό (1) υλικό, αριθμός στρωμάτων (1): 9.10.7.4.2.3. Τύπος επίστρωσης (1): 9.10.7.4.2.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: . . . mm9.10.7.5. Υλικό(ά) που χρησιμοποιούνται για τους  αγωγούς θέρμανσης και αερισμού9.10.7.5.1. Αριθμός(οί) έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου,  εφόσον υπάρχει: 9.10.7.5.2. Για τα μη εγκεκριμένα υλικά ή κατασκευαστικά στοιχεία 9.10.7.5.2.1. Περιγραφή του(των)  βασικού(-ών) υλικού(-ών): . . ./. . . 9.10.7.5.2.2. Σύνθετο/απλό (1) υλικό, αριθμός στρωμάτων (1): 9.10.7.5.2.3. Τύπος επίστρωσης (1): 9.10.7.5.2.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: . . . mm9.10.7.6. Υλικό που χρησιμοποιείται για τα ράφια  αποσκευών9.10.7.6.1. Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου συστατικού στοιχείου, εφόσον υπάρχει: 9.10.7.6.2. Για τα μη εγκεκριμένα υλικά ή συστατικά στοιχεία9.10.7.6.2.1. Περιγραφή του(των)  βασικού(-ών) υλικού(-ών): . . ./. . . 9.10.7.6.2.2. Σύνθετο/απλό (1) υλικό, αριθμός στρωμάτων (1): 9.10.7.6.2.3. Τύπος επίστρωσης (1): 9.10.7.6.2.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: . . . mm9.10.7.7. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για  άλλες χρήσεις9.10.7.7.1. Σκοπούμενες χρήσεις: 9.10.7.7.2. Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου συστατικού στοιχείου, εφόσον υπάρχει: 9.10.7.7.3. Για τα μη εγκεκριμένα υλικά9.10.7.7.3.1. Περιγραφή του(των) βασικού(ών) υλικού(ών): .  . ./. . . 9.10.7.7.3.2. Σύνθετο/απλό (1) υλικό, αριθμός στρωμάτων (1): 9.10.7.6.3.3. Τύπος επίστρωσης (1): 9.10.7.7.3.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: . . . mm9.10.7.8. Συστατικά στοιχεία που έχουν εγκριθεί ως  πλήρεις διατάξεις (καθίσματα, διαχωριστικά τοιχώματα, ράφια αποσκευών, κ.λπ.)9.10.7.8.1. Αριθμός  έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου: 9.10.7.8.2. Για την πλήρη διάταξη: κάθισμα, διαχωριστικό τοίχωμα, ράφια αποσκευών, κ.λπ.  (1)Προσάρτημα 2 Έγγραφο πληροφοριών αριθ. . . . σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΟΚ συστατικού στοιχείου υλικού εσωτερικής διαρρύθμισης για ορισμένες  κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά τη συμπεριφορά τους κατά την καύση (οδηγία . . ./. . .  ΕΚ, όπως τροποιήθηκε τελευταία από την οδηγία . . ./. . ./ΕΚ)Οι παρακάτω πληροφορίες, εάν έχουν  εφαρμογή, θα πρέπει να παρέχονται εις τριπλούν και να περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τα σχέδια  θα υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα και με επαρκείς λεπτομέρειες σε σχήμα Α4 ή σε φάκελο σχήματος  Α4. Οι φωτογραφίες, εφόσον υποβάλλονται, θα πρέπει να είναι λεπτομερείς. Εάν τα συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες έχουν ηλεκτρονικά συστήματα  ελέγχου, θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους. 0. ΓΕΝΙΚΑ0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): 0.2. Τύπος και γενική εμπορική περιγραφή(-ές): 0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: 0.7. Εάν πρόκειται για συστατικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, θέση και μέθοδος στερέωσης  του σήματος έγκρισης ΕΟΚ: 0.8. Διεύθυνση(-σεις) του εργοστασίου(-ων) συναρμολόγησης: 1. ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ1.1. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική επένδυση της  οροφής1.1.1. Περιγραφή βασικού(-ών) υλικού(-ών): . . ./. . . 1.1.2. Σύνθετο/απλό (1) υλικό, αριθμός στρωμάτων (1): 1.1.3. Τύπος επίστρωσης (1): 1.1.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: . . . mm1.1.5. Αριθμός έγκρισης τύπου, εάν υπάρχει: 1.2. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιούνται για το οπίσθιο και τα πλευρικά τοιχώματα1.2.1. Περιγραφή  βασικού(-ών) υλικού(-ών): . . ./. . . 1.2.2. Σύνθετο/απλό (1) υλικό, αριθμός στρωμάτων (1): 1.2.3. Τύπος επίστρωσης (1): 1.2.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: . . . mm1.2.5. Αριθμός έγκρισης τύπου, εάν υπάρχει: 1.3. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιούνται για το πάτωμα1.3.1. Περιγραφή βασικού(-ών) υλικού(-ών): . .  ./. . . 1.3.2. Σύνθετο/απλό (1) υλικό, αριθμός στρωμάτων (1): 1.3.3. Τύπος επίστρωσης (1): 1.3.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: . . . mm1.3.5. Αριθμός έγκρισης τύπου, εάν υπάρχει: 1.4. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιούνται για την ταπετσαρία των καθισμάτων1.4.1. Περιγραφή βασικού(-ών)  υλικού(-ών): . . ./. . . 1.4.2. Σύνθετο/απλό (1) υλικό, αριθμός στωμάτων (1): 1.4.3. Τύπος επίστρωσης (1): 1.4.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: . . . mm1.4.5. Αριθμός έγκρισης τύπου, εάν υπάρχει: 1.5. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς θέρμανσης και αερισμού1.5.1. Περιγραφή  βασικού(-ών) υλικού(-ών): . . ./. . . 1.5.2. Σύνθετο/απλό (1) υλικό, αριθμός στρωμάτων (1): 1.5.3. Τύπος επίστρωσης (1): 1.5.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος . . . mm1.5.5. Αριθμός έγκρισης τύπου, εάν υπάρχει: 1.6. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιούνται για τα ράφια αποσκευών1.6.1. Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου  συστατικού στοιχείου και διάταξης1.6.2. Περιγραφή βασικού(-ών) υλικού(-ών): . . ./. . . 1.6.3. Τύπος επίστρωσης (1): 1.6.4. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: . . . mm1.6.5. Αριθμός έγκρισης τύπου, εάν υπάρχει: 1.7. Υλικό(-α) που χρησιμοποιούνται1.7.1. Σκοπούμενη χρήση1.7.2. Περιγραφή βασικού(-ων)  υλικού(-ων): . . ./. . . 1.7.3. Σύνθετο/απλό (1) υλικό, αριθμός στρωμάτων (1): 1.7.4. Τύπος επίστρωσης (1): 1.7.5. Μέγιστο/ελάχιστο πάχος: . . . mm1.7.6. Αριθμός έγκρισης τύπου, εάν υπάρχει: (1) Διαγράφεται κατά περίπτωση. (1) Διαγράφεται κατά περίπτωση.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Προσάρτημα 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ[Μέγιστες διατάξεις: Α4  (210 Χ 297 mm)]Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚΑνακοίνωση σχετικά με την- έγκριση τύπου (1)-  επέκταση της έγκρισης τύπου (1)- απόρριψη έγκρισης τύπου (1)- απόσυρση έγκρισης τύπου (1)τύπου  οχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/χωριστές τεχνικές ενότητες (1) όσον αφορά την οδηγία. . ./. .  ./ΕΚ. Έγκριση τύπου αριθ.: Λόγος επέκτασης: ΤΜΗΜΑ I0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): 0.2. Τύπος και εμπορική(-ές) περιγραφή(-ές): 0.3. Μέσο αναγνώρισης του τύπου εφόσον σημειώνεται επί του οχήματος (1) (2): 0.3.1. Θέση της εν λόγω σήμανσης: 0.4. Κατηγορία οχήματος (3): 0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: 0.7. Εάν πρόκειται για συστατικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές ενότητες: θέση και τρόπος στερέωσης  του σήματος έγκρισης ΕΟΚ: 0.8. Διεύθυνση(-εις) του(των) εργοστασίου συναρμολόγησης: ΤΜΗΜΑ II1. Συμπληρωματικές πληροφορίες (όπου ενδείκνυνται): βλέπε την προσθήκη2. Τεχνική  διεύθυνση που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών: 3. Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών: 4. Αριθμός της έκθεσης δοκιμών: 5. Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν): βλέπε την προσθήκη6. Τόπος: 7. Ημερομηνία: 8. Υπογραφή: 9. Επισυνάπτεται κατάλογος των εγγράφων που περιέχονται στο φάκελο πληροφοριών, ο οποίος έχει  κατατεθεί στην υπηρεσία έγκρισης. Ο φάκελος αυτός διατίθεται κατόπιν αιτήσεως. Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ αριθ. . . . που αφορά την έγκριση τύπου οχήματος  δυνάμει της οδηγίας . . ./. . ./ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία . . ./. . ./ΕΚ1.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ1.1. Συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην  εσωτερική διαρρύθμιση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα1.1.1. Υλικό(-ά) που  χρησιμοποιείται (-ούνται) για την εσωτερική επένδυση της οροφήςΑριθμός(-οί) έγκρισης τύπου  συστατικών στοιχείων ή/και διάταξης: ήΒασικό(-ά) υλικό(-ά)/Περιγραφή: . . . / . . . 1.1.2. Υλικο(-ά) που χρησιμοποιείται (-ούνται) για το οπίσθιο και τα πλευρικά  τοιχώματαΑριθμός(-οί) έγκρισης τύπου συστατικών στοιχείων ή/και διάταξης: ήΒασικό(-ά) υλικό(-ά)/Περιγραφή: . . . / . . . 1.1.3. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για δάπεδοΑριθμός(-οί) έγκρισης τύπου συστατικών  στοιχείων ή/και διάταξης: ήΒασικό(-ά) υλικό(-ά)/Περιγραφή: . . . / . . . 1.1.4. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για ταπετσαρία των καθισμάτωνΑριθμός(-οί) έγκρισης  τύπου συστατικών στοιχείων ή/και διάταξης: ήΒασικό(-ά) υλικό(-ά)/Περιγραφή: . . . / . . . 1.1.5. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για αγωγούς θέρμανσης και εξαερισμόΑριθμός(-οί)  έγκρισης τύπου συστατικών στοιχείων ή/και διάταξης: ήΒασικό(-ά) υλικό(-ά)/Περιγραφή: . . . / . . . 1.1.6. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για ράφια αποσκευώνΑριθμός(-οί) έγκρισης τύπου  συστατικών στοιχείων ή/και διάταξης: ήΒασικό(-ά) υλικό(-ά)/Περιγραφή: . . . / . . . 1.1.7. Υλικό(-ά) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για άλλους σκοπούςΣκοπούμενη(-ες) χρήση(-εις): Αριθμός(-οί) έγκρισης τύπου του συστατικού στοιχείου και της χωριστής τεχνικής  ενότηταςήΒασικό(-ά) υλικό(-ά)/Περιγραφή: . . . / . . . 1.1.8. Συστατικά στοιχεία που έχουν εγκριθεί ως πλήρεις διατάξειςΑριθμός έγκρισης τύπου συστατικού  στοιχείου: καθίσματος, διαχωριστικού τοιχώματος, ραφιών αποσκευών, κ.λπ. (1) ή να προσδιοριστεί5.  Παρατηρήσεις: . . . . . . . . . . . . . . Προσάρτημα 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ[Μέγιστες διαστάσεις: Α4 (210 Χ 297 mm)]Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου  ΕΟΚΑνακοίνωση σχετικά με την- έγκριση τύπου (1)- επέκταση της έγκρισης τύπου (1)- απόρριψη  έγκρισης τύπου (1)- απόσυρση έγκρισης τύπου (1)τύπου οχήματος/συστατικού στοιχείου/χωριστής  τεχνικής ενότητας (1) όσον αφορά την οδηγία . . ./. . ./ΕΚ. Έγκριση τύπου αριθ.: Λόγος επέκτασης: ΤΜΗΜΑ I0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): 0.2. Τύπος και εμπορική(-ές) περιγραφή(-ές): 0.3. Μέσο αναγνώρισης του τύπου εφόσον σημειώνεται επί του οχήματος/συστατικού στοιχείου/χωριστής  τενικής ενότητας (1) (2): 0.3.1. Θέση της εν λόγω σήμανσης: 0.4. Κατηγορία οχήματος (3): 0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: 0.7. Εάν πρόκειται για συστατικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές ενότητες: θέση και τρόπος στερέωσης  του σήματος έγκρισης ΕΟΚ: 0.8. Διεύθυνση(-εις) του(-των) εργοστασίων συναρμολόγησηςΤΜΗΜΑ II1. Συμπληρωματικές πληροφορίες  (όπου ενδείκνυται): βλέπε την προσθήκη2. Τεχνική διεύθυνση που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των  δοκιμών: 3. Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών: 4. Αριθμός της έκθεσης δοκιμών: 5. Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν): βλέπε την προσθήκη6. Τόπος: 7. Ημερομηνία: 8. Υπογραφή: 9. Επισυνάπτεται κατάλογος των εγγράφων που περιέχονται στο φάκελο πληροφοριών, ο οποίος έχει  κατατεθεί στην υπηρεσία έγκρισης. Ο φάκελος αυτός διατίθεται κατόπιν αιτήσεως. Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ αριθ. . . . που αφορά την έγκριση τύπου υλικών  εσωτερικής διαρρύθμισης δυνάμει της οδηγίας . . ./. . ./ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την  οδηγία . . ./. . ./ΕΚ1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ1.1. Υλικό κατάλληλο για εγκατάσταση- ως  επένδυση οροφής (1)- ως επένδυση οπίσθιων ή πλευρικών τοιχωμάτων (1)- ως επικάλυψη δαπέδου (1)-  ως ταπετσαρία (1) ή κάλυμμα (1) καθισμάτων- ως αγωγών θέρμανσης και αερισμού (1)- σε ράφια  αποσκευών (1)- για άλλη(-ες) χρήση(-εις) (παρακαλείσθε να δώσετε λεπτομέρειες): Τα συστατικά στοιχεία ως πλήρεις διατάξεις (καθίσματα, διαχωριστικά τοιχώματα, ράφια αποσκευών  κ.λπ. (1) είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε οχήματα των κατηγοριών Μ2/Μ3 (1)1.2. Συμμόρφωση με  τις απαιτήσεις για την ταχύτητα καύσης ελέγθηκε κατά τηνοριζόντια ( , .)κατακόρυφη ( - /)την  οριζόντια και την κατακόρυφη ( , - / .) διεύθυνση(-εις) (1). Ελέγχθηκε η συμμόρφωση σχετικά με την ταχύτητα λήξης για τα κατασκευαστικά στοιχεία σύμφωνα με το  παράρτημα V, (σύμβολο  V). 1.3. Ενδεχόμενοι περιορισμοί χρήσης και εγκατάστασης: 5. Παρατηρήσεις: (1) Διαγράφεται κατά περίπτωση. (2) Εάν το μέσο αναγνώρισης του τύπου περιλαμβάνει χαρακτήρες που δεν σχετίζονται με την περιγραφή  των τύπων οχήματος, συστατικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής ενότητας οι οποίοι καλύπτονται από το  παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρακτήρες αυτοί αντιπροσωπεύονται στην τεκμηρίωση από το  σύμβολο: «?» (π.χ.: ABC?? 123??). (3) Όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΑ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. (1) Διαγράφεται κατά περίπτωση. (1) Διαγράφεται κατά περίπτωση. (2) Εάν το μέσο αναγνώρισης του τύπου περιλαμβάνει χαρακτήρες που δεν σχετίζονται με την περιγραφή  των τύπων οχήματος, συστατικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής ενότητας οι οποίοι καλύπτονται από το  παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρακτήρες αυτοί αντιπροσωπεύονται στην τεκμηρίωση από το  σύμβολο: «?» (π.χ.: ABC?? 123??). (3) Όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΑ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. (1) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΔΟΚΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1. Περιγραφή της μεθόδουΤο δείγμα διατηρείται σε οριζόντια θέση με τη χρήση  ενός στηρίγματος σχήματος U και εκτίθεται στην επίδραση φλόγας χαμηλής ενέργειας και καθορισμένων  χαρακτηριστικών επί 15 s μέσα σε θάλαμο καύσης. Η φλόγα προσβάλει το ελεύθερο άκρο του δείγματος.  Με τη δοκιμή προσδιορίζεται αν και πότε σβήνει η φλόγα ή ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσει η  φλόγα μια ορισμένη απόσταση. 2. Συσκευή2.1. Ο θάλαμος καύσης (σχήμα 1) είναι κατασκευασμένος κατά προτίμηση από ανοξείδωτο  χάλυβα, με διαστάσεις όπως αναφέρονται στο σχήμα 2. Το εμπρόσθιο τμήμα του θαλάμου περιλαμβάνει ένα  παράθυρο για την παρακολούθηση της δοκιμής από πυρίμαχο υλικό, το οποίο μπορεί να έχει τη μορφή  θυρίδας. Ο πυθμένας του θαλάμου φέρει οπές εξαερισμού ενώ γύρω από την οροφή υπάρχει σχισμή αερισμού. Ο  θάλαμος καύσης στηρίζεται σε τέσσερα σκέλη ύψους 10 mm. Ο θάλαμος είναι δυνατό να φέρει μια οπή στο ένα άκρο για την εισαγωγή του στηρίγματος στο οποίο  συγκρατείται το δείγμα. Στο απέναντι άκρο προβλέπεται μια οπή για τη διέλευση της σωλήνωσης παροχής  αερίου. Το τηκόμενο υλικό συλλέγεται μέσω ενός υποδοχέα, (σχήμα 3) που είναι τοποθετημένος στον  πυθμένα του θαλάμου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην φράζει τις οπές αερισμού. >ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>Σχήμα 1Παράδειγμα θαλάμου καύσης με στήριγμα για τη στερέωση του  δείγματος και υποδοχέα>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>Σχήμα 2Παράδειγμα θαλάμου καύσης(Οι  διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά)>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>Σχήμα 3Παράδειγμα υποδοχέα(Οι  διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά)2.2. Το στήριγμα του δείγματος αποτελείται από δύο μεταλλικά  ελάσματα ή πλαίσια σχήματος U, που είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο υλικό. Οι διαστάσεις του  στηρίγματος δίνονται στο σχήμα 4. Το κατώτερο και το ανώτερο έλασμα φέρουν ακίδες και οπές αντίστοιχα ώστε να εξασφαλίζεται η  διατήρηση σε σταθερή θέση του δείγματος. Οι ακίδες χρησιμοποιούνται επίσης σε σημεία μέτρησης της  αρχής και του τέλους της απόστασης καύσης. Προβλέπεται σταθεροποίηση του δείγματος μέσω συρμάτων διαμέτρου 0,25 mm, κατασκευασμένων από  θερμοανθεκτικό υλικό, που τοποθετούνται ανά αποστάσεις 25 mm κατά μήκος του κατώτερου ελάσματος  σχήματος U (βλέπε σχήμα 5). Η απόσταση μεταξύ της κατώτερης επιφανείας των δειγμάτων και του δαπέδου του θαλάμου είναι 178 mm.  Η απόσταση μεταξύ της εμπρόσθιας ακμής της του στηρίγματος του δείγματος και του άκρου του θαλάμου  είναι 22 mm. Η απόσταση μεταξύ των διαμήκων πλευρών της συσκευής και των πλευρικών τοιχωμάτων του  θαλάμου είναι 50 mm. Όλες οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι εσωτερικές (βλ. σχήματα 1& 2). >ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>Σχήμα 4Παράδειγμα στηρίγματος του δείγματος(Οι διαστάσεις  δίνονται σε χιλιοστά)>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>Σχήμα 5Παράδειγμα τομής του κατωτέρου  πλαισίου σχήματος U για το στήριγμα του δείγματος(Οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά)2.3.  Καυστήρας αερίου. Η ανάφλεξη πραγματοποιείται με τη χρήση του καυστήρα Bunsen, εσωτερικής διαμέτρου  9,5 ± 0,5 mm, ο οποίος τοποθετείται μέσα στο θάλαμο δοκιμών καύσης και σε τέτοια θέση, ώστε το  κέντρο του ακροφυσίου του καυστήρα να ευρίσκεται 19 mm χαμηλότερα από την κατώτερη ακμή του  ελεύθερου άκρου του δείγματος (σχέδιο 2). 2.4. Αέριο δοκιμής. Το αέριο του καυστήρα Bunsen, έχει θερμαντική αξία περίπου 38 MJ/m³ (π.χ.  φυσικό αέριο). 2.5. Μεταλλική κτένα, μήκους τουλάχιστον 110 mm, εφοδιασμένη με επτά έως οκτώ ομαλά στρογγυλεμένα  δόντια ανά 25 mm. 2.6. Χρονόμετρο ακριβείας 0,5 s. 2.7. Απαγωγός. Ο θάλαμος καύσης μπορεί να τοποθετείται μέσα σε απαγωγό υπό την προϋπόθεση ότι ο  εσωτερικός όγκος του τελευταίου είναι 20 έως 110 φορές μεγαλύτερος από τον όγκο του θαλάμου καύσης.  Επίσης, οποιαδήποτε διάσταση του θαλάμου απαγωγού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 250 % των  υπολοίπων δύο διαστάσεων. Πριν τη δοκιμή μετράται η κατακόρυφη ταχύτητα του αέρα που διέρχεται από τον απαγωγό σε δύο σημεία  που ευρίσκονται 100 mm εμπρός και πίσω από τον θάλαμο καύσης στην τελική του θέση. Η ταχύτητα αυτή  πρέπει να κυμαίνεται από 0,10 έως 0,30 m/s ώστε να αποφεύγεται πιθανή δυσφορία του χειριστή λόγω  των προϊόντων καύσης. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται απαγωγός με φυσικό αερισμό και κατάλληλη  ταχύτητα αέρα. 3. Δείγματα3.1. Μορφή και διαστάσεις3.1.1. Η μορφή και οι διαστάσεις των δειγμάτων δίδονται στο  σχήμα 6. Το πάχος του δείγματος είναι ανάλογο με το πάχος του προϊόντος για το οποίο εκτελείται η  δοκιμή, αλλά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 13 mm. Εφόσον οι συνθήκες δειγματοληψίας το  επιτρέπουν, η διανομή του δείγματος πρέπει να είναι σταθερή καθ' όλο το μήκος του. >ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>Σχήμα 6Δείγμα(Οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά)3.1.2. Αν η  μορφή και το μέγεθος του προϊόντος για το οποίο εκτελείται η δοκιμή, δεν επιτρέπουν τη λήψη  δείγματος αντιπροσωπευτικών διαστάσεων, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω ελάχιστες διαστάσεις: α) Στα δείγματα πλάτους 3 έως 60 mm, το μήκος πρέπει να είναι 356 mm. Στην περίπτωση αυτή η δοκιμή  του υλικού γίνεται καθ' όλο το πλάτος του δείγματος. β) Στα δείγματα πλάτους 60 έως 100 mm, το μήκος πρέπει να είναι τουλάχιστον 138 mm. Στην περίπτωση  αυτή, το δυναμικό μήκος της πορείας της φλόγας αντιστοιχεί στο μήκος του δείγματος. Η μέτρηση  πραγματοποιείται από το πρώτο σημείο μέτρησης (αναφοράς). 3.2. ΔειγματοληψίαΤα δείγματα λαμβάνονται από τα υλικά για τα οποία εκτελείται η δοκιμή. Για τα  υλικά με διαφορετικές ταχύτητες καύσης προς διαφορετικές κατευθύνσεις, πρέπει να εκτελείται η  αντίστοιχη δοκιμή για κάθε κατεύθυνση. Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται και να τοποθετούνται στη  συσκευή δοκιμών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μετράται η μέγιστη ταχύτητα καύσης. Αν ένα υλικό παρέχεται σε τυποποιημένο πλάτος λαμβάνεται δείγμα μήκους τουλάχιστον 500 mm που  καλύπτει όλο το πλάτος. Τα δείγματα λαμβάνονται κατά τρόπο ώστε να απέχουν τουλάχιστον 100 mm από  το άκρο του τεμαχίου και σε ίση απόσταση μεταξύ τους. Δείγματα από τελικά προϊόντα λαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο, εφόσον το επιτρέπει η μορφή του  προϊόντος. Όταν το πάχος του προϊόντος είναι μεγαλύτερο από 13 mm μειώνεται με τη βοήθεια μηχανικής  επεξεργασίας της επιφάνειας που δεν εκτίθεται στο θάλαμο των επιβατών. Αν αυτό είναι αδύνατο η  δοκιμή εκτελείται, σε συμφωνία με την τεχνική υπηρεσία, στο αρχικό πάχος του δείγματος, το οποίο  αναφέρεται στην έκθεση δοκιμής. Τα σύνθετα υλικά υπόκεινται στις ίδιες δοκιμές με τα ομοιογενή υλικά (βλέπε σημείο 2.8 του  παραρτήματος I). Στην περίπτωση υλικών που αποτελούνται από διαφορετικά επάλληλα στρώματα μη σύνθετων,  πραγματοποιούνται ανεξάρτητες δοκιμές για όλες τις στρώσεις που ευρίσκονται σε απόσταση 13 mm, από  την επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη στο διαμέρισμα των επιβατών. 3.3. ΠροετοιμασίαΤα δείγματα διατηρούνται σε χώρο θερμοκρασίας 23 ± 2°C και σχετικής υγρασίας 50 ±  5 % για24 ώρες τουλάχιστον και πάντως όχι για διάστημα μεγαλύτερο των επτά ημερών. Διατηρούνται  στις συνθήκες αυτές μέχρι τη χρονική στιγμή έναρξης της δοκιμής. 4. Διαδικασία4.1. Τα δείγματα με χνουδωτή ή μαλλιαρή επιφάνεια τοποθετούνται σε μια επίπεδη  επιφάνεια. Χρησιμοποιείται το μεταλλικό κτένι που αναφέρεται στο σημείο 2.5, δύο φορές και σε  κατεύθυνση αντίθετη από εκείνη που έχει το χνούδι, ή το μαλλί. 4.2. Τοποθετείται το δείγμα στο στήριγμα (σημείο 2.2) ούτως ώστε η εκτεθειμένη επιφάνεια να  ευρίσκεται στην κατεύθυνση της φλόγας. 4.3. Ρυθμίζεται η φλόγα του αερίου σε ύψος 38 mm με τη βοήθεια της χαραγής στο θάλαμο, ενώ η  τροφοδοσία με αέρα του καυστήρα παραμένει κλειστή. Πριν την έναρξη των πρώτων δοκιμών, η φλόγα  διατηρείται τουλάχιστον ένα λεπτό ώστε να σταθεροποιηθεί η έντασή της. 4.4. Τοποθετείται το στήριγμα του δείγματος στο θάλαμο καύσης με τρόπο ώστε το άκρο του δείγματος  να ευρίσκεται εκτεθειμένο στη φλόγα. Μετά τη διέλευση χρονικής περιόδου 15 s διακόπτεται η ροή του  αερίου. 4.5. Η έναρξη μέτρησης του χρόνου καύσης πραγματοποιείται τη χρονική στιγμή κατά την οποία η φλόγα  διέρχεται από το πρώτο σημείο μέτρησης. Παρακολουθείται η μετάδοση της φλόγας στην πλευρά που  καίγεται ταχύτερα (άνω ή κάτω πλευρά του δείγματος). 4.6. Η μέτρηση του χρόνου καύσης ολοκληρώνεται όταν η φλόγα διέρχεται από το τελευταίο σημείο  μέτρησης ή όταν η φλόγα σβήνει πριν το τελευταίο σημείο μέτρησης. Αν η φλόγα δεν διέλθει από το  τελευταίο σημείο μέτρησης, μετράται η απόσταση μέχρι το σημείο όπου έσβησε η φλόγα «καμένο τμήμα»,  είναι το τμήμα του υλικού που έχει αποσυντεθεί ή καταστραφεί επιφανειακά ή στο εσωτερικό του από  την καύση. 4.7. Στην περίπτωση που το δείγμα δεν αναφλέγεται ή δεν συνεχίζει να καίγεται μετά τη διακοπή της  λειτουργίας του καυστήρα, ή όταν η φλόγα σβήνει πριν διέλθει από το πρώτο σημείο μέτρησης, τότε η  ταχύτητα καύσης θεωρείται ίση με 0 mm/min. 4.8. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ή της επανάληψης των δοκιμών, ελέγχεται η θερμοκρασία του  θαλάμου καύσης και του στηρίγματος δειγμάτων, ώστε να μην υπερβαίνει τους 30°C πριν την έναρξη της  επόμενης δοκιμής. 5. ΥπολογισμόςΗ ταχύτητα καύσης Β (1), σε χιλιοστά ανά λεπτό, δίνεται από τη σχέση: B =  >NUM>s >DEN>t Χ 60όπουs: η απόσταση καύσης σε χιλιοστάt: ο χρόνος, σε δευτερόλεπτα που απαιτείται για την  καύση της απόστασης s. (1) Ο βαθμός καύσης (Β) κάθε δείγματος υπολογίζεται μόνον στην περίπτωση που η φλόγα  διέρχεται από το τελευταίο σημείο μέτρησης ή όταν διασχίζει όλο το δείγμα.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΞΗ 1. Περιγραφή  της μεθόδουΤο δείγμα τοποθετείται οριζόντια και εκτίθεται στην επίδραση ενός ηλεκτρικού  θερμαντήρα. Κάτω από το δείγμα τοποθετείται υποδοχέας για τη συλλογή των σταγόνων που προκύπτουν  από την τήξη του υλικού. Τοποθετείται φαρμακευτικός βάμβαξ στον υποδοχέα ώστε να ελέγχεται αν οι σταγόνες είναι διάπυρες. 2. ΣυσκευήΗ συσκευή αποτελείται από (σχέδιο 1): α) έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα 7β) μια διάταξη στήριξης του δείγματος με πλέγμα 7γ) έναν υποδοχέα  (για τις σταγόνες που προκύπτουν από την τήξη του υλικού) 7δ) μια διάταξη υποστήριξης (της  συσκευής). 2.1. Ως πηγή θερμότητας χρησιμοποιείται ένας ηλεκτρικός θερμαντήρας ωφέλιμης ισχύος 500 W. Η θερμαντική επιφάνεια αποτελείται από διάφανη πλάκα χαλαζία διαμέτρου 100 ± 5 mm. Η εκπεμπόμενη θερμική ροή που μετράται σε επιφάνεια παράλληλη ως προς την επιφάνεια του θερμαντήρα  και σε απόσταση 30 mm, πρέπει να είναι 3 W/cm². 2.2. ΒαθμονόμησηΓια τη βαθμονόμηση του θερμαντήρα ακτινοβολίας χρησιμοποιείται ένας μετρητής  θερμικής ροής τύπου Gardon εύρους κλίμακας όχι μεγαλύτερου από 10 W/cm². Η επιφάνεια προσπτώσεως που δέχεται τη θερμική ακτινοβολία και σε μικρό βαθμό ίσως και θερμότητα  διά μεταφοράς δεν πρέπει να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 10 mm και πρέπει να είναι επιστρωμένη με  ανθεκτικό υλικό χρώματος μαύρου θαμπού. Η επιφάνεια προσπτώσεως πρέπει να είναι τοποθετημένη σε  υδρόψυκτη διάταξη της οποίας η εμπρόσθια όψη πρέπει να είναι κατασκευασμένη από πολύ καλά  στιλβωμένο μέταλλο, να είναι επίπεδη, να συμπίπτει με την επιφάνεια προσπτώσεως και να έχει  διάμετρο περίπου 25 mm. Η ακτινοβολία που δέχεται η επιφάνεια του μετρητή δεν πρέπει να διέρχεται από οποιοδήποτε παράθυρο.  Ο μετρητής πρέπει να είναι άριστης κατασκευής, εύκολος στη ρύθμιση και τη χρήση, να μην επηρεάζεται  από ρεύματα αέρος και να παρέχει σταθερές μετρήσεις. Το όργανο πρέπει να παρέχει ακρίβεια ± 3 % και  δυνατότητα επανάληψης μετρήσεων 0,5 %. Η βαθμονόμηση του μετρητή θερμικής ροής πρέπει να ελέγχεται κάθε φορά που επαναβαθμονομείται ο  μετρητής. Αυτό επιτυγχάνεται με σύγκριση με ένα όργανο αναφοράς που χρησιμοποιείται αποκλειστικά  για το σκοπό αυτό. Το όργανο αναφοράς πρέπει να βαθμονομείται πλήρως σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα  εθνικά πρότυπα. 2.2.1. Έλεγχος βαθμονόμησηςΗ θερμική ροή που παράγεται από την ισχύ τροφοδοσίας η οποία σύμφωνα με  την αρχική βαθμονόμηση αντιστοιχεί σε 3 W/cm², πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα  (τουλάχιστον μια φορά κάθε 50 ώρες λειτουργίας) και πρέπει να διενεργείται επανάληψη της  βαθμονόμησης της συσκευής όταν, μέσω του ελέγχου αυτού, διαπιστώνεται απόκλιση μεγαλύτερη από 0,06  W/cm². 2.2.2. Διαδικασία βαθμονόμησηςΗ συσκευή τοποθετείται σε περιβάλλον όπου δεν αναπτύσσονται ρεύματα  αέρα (ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 0,2 m/s). Ο μετρητής της θερμικής ροής τοποθετείται στη συσκευή, στη θέση του δείγματος, ώστε να είναι  ομόκεντρος με τη θερμική επιφάνεια. Ο θερμαντήρας τίθεται υπό τάση και η ισχύς τροφοδοσίας ρυθμίζεται κατά τρόπο ώστε η παραγόμενη  θερμική ροή στο κέντρο της θερμαντικής επιφάνειας να είναι 3 W/cm². Μετά τη ρύθμιση αυτή ακολουθεί  πεντάλεπτο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το σύστημα αφήνεται να ισορροπήσει χωρές περαιτέρω  ρύθμιση. 2.3. Το δείγμα στηρίζεται σε έναν μεταλλικό δακτύλιο (σχήμα 1). Στο στήριγμα τοποθετείται πλέγμα  κατασκευασμένο από ανοξείδωτο σύρμα με διαστάσεις: - εσωτερική διάμετρος: 118 mm, - διαστάσεις τετραγωνικών οπών: 2,10 mm, - διάμετρος ανοξείδωτου σύρματος: 0,70 mm. 2.4. Ο υποδοχέας αποτελείται από ένα κυλινδρικό σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 118 mm και ύψους12 mm. Τοποθετείται φαρμακευτικός βάμβαξ ως υλικό πλήρωσης του υποδοχέα. 2.5. Ένας κατακόρυφος άξονας χρησιμοποιείται για την υποστήριξη του εξοπλισμού που περιγράφεται στα  σημεία 2.1, 2.3, και 2.4. Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας τοποθετείται στην κορυφή του στηρίγματος, με τέτοιο τρόπο, ώστε η  επιφάνεια εκπομπής να είναι οριζόντια και η θερμική ακτινοβολία να έχει κατακόρυφη διεύθυνση. Η  συσκευή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ένα χειροκίνητο ή ποδοκίνητο μοχλό, ώστε να επιτρέπεται η  ανύψωση του θερμαντήρα. Επίσης πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ασφαλιστική διάταξη ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα  επαναφοράς του θερμαντήρα στην κανονική θέση. Οι άξονες του θερμαντήρα του στηρίγματος του  δείγματος και του υποδοχέα πρέπει να συμπίπτουν όταν ευρίσκονται στην κανονική θέση. 3. ΔείγματαΟι διαστάσεις των δειγμάτων πρέπει να είναι: 70 mm Χ 70 mm. Οι διαστάσεις των δειγμάτων των προϊόντων που έχουν υποστεί τελική επεξεργασία, πρέπει να  λαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο, εφόσον το επιτρέπει η μορφή του προϊόντος. Όταν το πάχος του  προϊόντος είναι μεγαλύτερο από 13 mm, πρέπει να μειώνεται στη διάσταση αυτή μέσω μηχανικής  επεξεργασίας της επιφάνειας που δεν είναι εκτεθειμένη προς το θάλαμο των επιβατών. Αν είναι αδύνατη  η μείωση του πάχους, η δοκιμή πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας,  βάσει του αρχικού πάχους του υλικού το οποίο αναγράφεται στην έκθεση δοκιμών. Οι δοκιμές των σύνθετων υλικών (σημείο 2.8 του παραρτήματος I) πρέπει να εκτελούνται όπως οι  δοκιμές των ομοιογενών υλικών. Στην περίπτωση προϊόντων που αποτελούνται από διαφορετικά στρώματα μη σύνθετων υλικών, πρέπει να  εκτελούνται ανεξάρτητες δοκιμές για όλα τα στρώματα - που ευρίσκονται σε απόσταση 13 mm από την  επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη προς το θάλαμο των επιβατών. Η ολική μάζα του δοκιμίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 g. Αν η μάζα ενός δοκιμίου είναι μικρότερη  από την παραπάνω τιμή τότε πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερα δοκίμια. Αν οι δύο επιφάνειες του υλικού διαφέρουν, τότε εκτελούνται δοκιμές και για τις δύο επιφάνειες,  δηλαδή χρησιμοποιούνται 8 δοκίμια. Τα δείγματα και ο φαρμακευτικός βάμβαξ πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον 24 ώρες θερμοκρασία  23 ± 2°C και σχετική υγρασία 50 ± 5 % και μέχρι τη χρονική στιγμή έναρξης της δοκιμής. 4. ΔιαδικασίαΤο δείγμα τοποθετείται στη διάταξη υποστήριξης που είναι τοποθετημένη κατά τέτοιο  τρόπο ώστε η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του θερμαντήρα και της άνω επιφάνειας του δείγματος να  είναι30 mm. Ο υποδοχέας και ο φαρμακευτικός βάμβαξ τοποθετούνται κάτω από το πλέγμα και σε απόσταση  300 mm. Ο θερμαντήρας τίθεται σε λειτουργία όταν ευρίσκεται τοποθετημένος παράπλευρα, ώστε να προσπίπτει η  θερμική ακτινοβολία στο δείγμα. Όταν ο θερμαντήρας αρχίσει να λειτουργεί σε πλήρη απόδοση  τοποθετείται υπεράνω του δείγματος και αρχίζει η χρονομέτρηση. Αν το υλικό τήκεται ή παραμορφώνεται, η κατακόρυφη θέση του θερμαντήρα μεταβάλλεται, ώστε να  διατηρείται η απόσταση των 30 mm. Αν παρατηρηθεί ανάφλεξη του δείγματος, ο θερμαντήρας αποακρύνεται ύστερα από 3 s. Όταν σβήνει η  φλόγα, ο θερμαντήρας επαναφέρεται στη θέση λειτουργίας και η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται όσο  συχνά είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων λεπτών της δοκιμής. Μετά το πέμπτο λεπτό της δοκιμής: i) αν η φλόγα έχει σβήσει (ανεξάρτητα αν υπήρξε ανάφλεξη ή όχι κατά τα πέντε πρώτα λεπτά της  δοκιμής), ο θερμαντήρας παραμένει στη θέση λειτουργίας ακόμη και αν αναφλεγεί εκ νέου το δείγμα, ii) αν το υλικό αναφλέγεται πριν επανατοποθετηθεί ο θερμαντήρας αναμένεται το σβήσιμο της φλόγας  στη θέση λειτουργίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η δοκιμή πρέπει να συνεχισθεί για πέντε λεπτά ακόμη. 5. ΑποτελέσματαΤα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της δοκιμής αναφέρονται στην έκθεση  δοκιμών, όπως: - η πτώση σταγόνων, αν υπάρχουν, ανεξάρτητα αν είναι φλεγόμενες ή όχι, - αν προκαλείται ανάφλεξη του φαρμακευτικού βάμβακος. >ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>Σχήμα 1(Οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1. Αντικείμενο δοκιμήςΗ δοκιμή αυτή συνίσταται στην έκθεση των δειγμάτων, τα οποία  είναι τοποθετημένα κατακόρυφα, σε φλόγα και στον προσδιορισμό της ταχύτητας διάδοσης της φλόγας στο  εξεταζόμενο υλικό2. ΣυσκευήΗ συσκευή αποτελείται από: α) μια διάταξη υποστήριξης των δοκιμίων 7β) έναν καυστήρα 7γ) ένα σύστημα εξαερισμού για την  απαγωγή των αερίων και των προϊόντων καύσης 7δ) ένα ιχνάριο 7ε) νήματα μερσεριζέ από άσπρο  βαμβάκι με μέγιστη γραμμική πυκνότητα 50 tex χρησιμοποιούμενα ως δείκτες. 2.1. Το στήριγμα του δείγματος αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο ύψους 560 mm, εφοδιασμένο με  δύο σταθερά συνδεδεμένες παράλληλες ράβδους σε απόσταση μεταξύ τους 150 mm στις οποίες  προσαρμόζονται ακίδες που επιτρέπουν τη συγκράτηση του δείγματος το οποίο τοποθετείται σε επιφάνεια  που απέχει από τις πλευρές του πλαισίου τουλάχιστον 20 mm. Οι ακίδες έχουν διάμετρο το πολύ ως 2 mm  και μήκος τουλάχιστον 27 mm. Οι ακίδες τοποθετούνται στις παράλληλες ράβδους όπως φαίνεται στο  σχήμα 1. Το πλαίσιο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλο υποστήριγμα ώστε να διατηρείται η  κατακόρυφη θέση των ράβδων κατά τη διάρκεια της δοκιμής. (Για τοποθέτηση του δείγματος σε επιφάνεια  σε ορισμένη απόσταση από το πλαίσιο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν διαχωριστικά διαμέτρου 2 mm,  τοποθετημένα αμέσως πλάι στις ακίδες). 2.2. Ο καυστήρας περιγράφεται στο σχήμα 3. Το αέριο τροφοδοσίας του καυστήρα μπορεί να είναι αέριο προπανίου ή βουτανίου, που διατίθεται στο  εμπόριο. Ο καυστήρας τοποθετείται μπροστά αλλά χαμηλότερα από το δείγμα στο επίπεδο που διέρχεται από τον  κατακόρυφο άξονα συμμετρίας του δείγματος και είναι κάθετο προς την όψη του (βλέπε σχήμα 2), έτσι  ώστε ο διαμήκης άξονάς του να σχηματίζει γωνία 30° ως προς την κατακόρυφο. Η απόσταση μεταξύ του  στομίου του καυστήρα και της κατώτερης άκμης του δείγματος πρέπει να είναι 20 mm. 2.3. Η συσκευή δοκιμής μπορεί να τοποθετείται σε απαγωγό υπό την προϋπόθεση ότι ο εσωτερικός όγκος  του τελευταίου είναι 20 έως 110 φορές μεγαλύτερος από τον όγκο του θαλάμου καύσης. Επίσης  οποιαδήποτε διάσταση του απαγωγού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 250 % των υπολοίπων  διαστάσεων. Πριν τη δοκιμή μετράται η κατακόρυφη ταχύτητα του αέρα που διέρχεται από τον απαγωγό,  σε δύο σημεία που ευρίσκονται 100 mm έμπροσθεν και όπισθεν της θέσης του θαλάμου καύσης. Η ταχύτητα  αυτή πρέπει να ευρίσκεται μεταξύ των τιμών 0,10 και 0,30 m/s ώστε να αποφεύγεται πιθανή δυσφορία  του χειριστή λόγω των προϊόντων καύσης. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται απαγωγός με φυσικό αερισμό  και κατάλληλη ταχύτητα αέρα. 2.4. Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα επίπεδο και άκαμπτο ιχνάριο κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό  αντίστοιχων διαστάσεων με το δείγμα. Οπές διαμέτρου 2 mm περίπου πρέπει να διανοίγονται στο ιχνάριο  σε θέσεις τέτοιες ώστε η απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών να αντιστοιχεί στην απόσταση των  ακίδων του πλαισίου (σχήμα 1). Οι οπές είναι σε θέσεις συμμετρικές ως προς τον κατακόρυφο άξονα  συμμετρίας ιχναρίου. 3. Δείγματα3.1. Οι διαστάσεις του δείγματος πρέπει να είναι: 560 mm Χ 170 mm. 3.2. Τα δείγματα πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον 24 ώρες υπό θερμοκρασία και σχετική υγρασία  23 ± 2°C και 50 ± 5 % αντίστοιχα και μέχρι τη χρονική στιγμή έναρξης της δοκιμής. 4. Διαδικασία4.1. Η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης  της δοκιμής πρέπει να είναι μεταξύ 10° και 30° και 15 % και 80 % αντίστοιχα. 4.2. Ο καυστήρας πρέπει να προθερμαίνεται επί 2 min. Το ύψος της φλόγας πρέπει να ρυθμίζεται στο 48  ± 2 mm μετρούμενα από το στόμιο του καυστήρα ως το άκρο του κίτρινου μέρους της φλόγας, όταν ο  καυστήρας ευρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και η παρακολούθηση πραγματοποιείται υπό αμυδρό φωτισμό. 4.3. Το δείγμα τοποθετείται στις ακίδες του πλαισίου δοκιμής με τρόπο ώστε οι ακίδες να διέρχονται  από τα σημεία που έχουν χαραχθεί και ότι το δείγμα ευρίσκεται σε απόσταση 20 mm από το πλαίσιο. Το  πλαίσιο τοποθετείται επί του στηρίγματος ώστε το δοκίμιο να ευρίσκεται σε κατακόρυφη θέση. 4.4. Τα νήματα ενδείξεων πρέπει να προσαρμόζονται οριζόντια, εμπρός από το δείγμα και στις θέσεις  που υποδεικνύονται στο σχήμα 1. Σε κάθε θέση συνδέεται ένας βρόχος νήματος ώστε τα δύο τμήματα να  έχουν απόσταση 1 mm και να ευρίσκονται σε απόσταση 5 mm από το επίπεδο που διέρχεται από την  εμπρόσθια άκρη του δοκιμίου. Κάθε βρόχος πρέπει να είναι συνδεδεμένος με μια κατάλληλη συσκευή μέτρησης χρόνου. Τα νήματα πρέπει  να ευρίσκονται υπό κατάλληλη ένταση ώστε να διατηρείται η σχετική τους θέση ως προς το δοκίμιο. 4.5. Η φλόγα επιδρά επί του δοκιμίου επί 5 s. Θεωρείται, ότι έχει επιτελεσθεί ανάφλεξη, αν η φλόγα  στο δοκίμιο διατηρείται για χρονικό διάστημα 5 s μετά την απομάκρυνση της φλόγας. Αν δεν έχει  επιτελεσθεί ανάφλεξη, τότε επιβάλλεται φλόγα για 15 s σε άλλο δοκίμιο που έχει υποστεί κατάλληλη  προετοιμασία.4.6. Αν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, οποιουδήποτε συνόλου εκ τριών δοκιμίων υπερβαίνει το ελάχιστο  αποτέλεσμα κατά 50 %, εκτελείται όμοια δοκιμή καύσης για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση ή επιφάνεια,  επί τριών νέων δοκιμίων. Αν δεν επιτευχθεί καύση δύο ή τριών δοκιμίων, οποιουδήποτε συνόλο τριών  δοκιμίων, μέχρι το ανώτερο νήμα ένδειξης, πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου επί τριών δοκιμίων για  τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, ή επιφάνεια. 4.7. Πρέπει να μετρούνται σε δευτερόλεπτα οι ακόλουθοι χρόνοι: α) ο χρόνος μεταξύ της έναρξης της εφαρμογής της φλόγας ανάφλεξης και της αποκοπής του πρώτου  νήματος ένδειξης (t1) 7β) ο χρόνος μεταξύ της έναρξης της εφαρμογής της φλόγας ανάφλεξης και της  αποκοπής του δεύτερου νήματος ένδειξης (t2) 7γ) ο χρόνος μεταξύ της έναρξης της εφαρμογής της  φλόγας ανάφλεξης και της αποκοπής του τρίτου νήματος ένδειξης (t3). 5. ΑποτελέσματαΤα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να καταγράφονται στην έκθεση δοκιμών και πρέπει  να συμπεριλαμβάνονται: - η χρονική διάρκεια της καύσης, - οι χρόνοι t1, t2 και t3 σε δευτερόλεπτα, - τα αντίστοιχα μήκη των καμένων τμημάτων, d1, d2, και d3 σε min. Οι ταχύτητες καύσης V1 και V2 και οι V2 και V3, αν ισχύουν, πρέπει να υπολογίζονται (για κάθε  δείγμα στο οποίο η φλόγα φθάνει μέχρι το πρώτο νήμα ένδειξης τουλάχιστον) ως εξής: Vi =  >NUM>di >DEN>ti Χ 60 (mm/min). Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος λόγος Vi. >ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>Σχήμα 1Διάταξη συγκράτησης δείγματος(Οι διατάσεις δίνονται σε  χιλιοστά)>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>Σχήμα 2Θέση καυστήρα κατά την ανάφλεξη>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> >ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>Σχήμα 3Καυστήρας αερίου(Οι διατάσεις δίνονται σε χιλιοστά)